( 135 ) 



Voici comment nous avons procede au l. er decerojfe 

 1836 : nous avons applique a deux couches Ie vernis de 

 M. Merger sur une z6ne en travers des diverses teintes 

 raises sur la toile ; nous avons laisse au milieu une zone 

 intermedia ire sans vernis, et nous avons ensuite appli- 

 que sur la zone qui restait deux couches de vernis pris 

 chez les meilleurs marchands de Paris , chez ceux enfin 

 qui ont la confiance Ja plus entiere des artistes , qui ver- 

 nissent une grande partie des tableaux aux expositions 

 du Louvre , et qui sont charges de l'entretien , sous ce 

 rapport, de diverses galeries, et entre autres de celle du 

 Palais-Royal. II vous sera facile de voir, sans une bien 

 grande attention, combien le vernis de M. Merger est 

 superieur. II Test encore sur deux autres poiuts non 

 moins importants: c'est d'abord sur celui , passez-moi 

 le terme , du craquelage , bien qu'il ait ete applique dans 

 la situation la plus facheuse oii puisse s'appliquer ut« 

 vernis, celle d'etre mis sur une peinture fraichement 

 etendue et mise elle-meme sur une impression nouvelle ; 

 il a , vous le voyez , beaucoup moins craquele ou fendille 

 que Ie vernis qui a 6te mis en comparaison , et cela d'une 

 maniere tres apparente. 



Le vernis soumis a votre examen est done sorti victo- 

 rieusement des deux plus rudes epreuves qu'on ait pu lui 

 faire subir ; mais il possede en outre une qualite precieuse 

 a un plus haut point que les vernis couniis jusqu'a 

 present : c'est celle de pouvoir se derouler ou s'enlever, 

 lors du devernissage de la peinture; operation que de 

 certains vernis rendent tres difficile, tres perilleuse pour 

 les tableaux, et qui meme quelquefois est impossible. 



Vous le voyez , Messieurs, le vernis de M. Merger pos- 

 sede toutes les qualites demandees jusqu'a present : il est 

 brillant, pcu colore, s'enleve avec une grande facilite 



